— 435 — 



un bain faible de carbonate de. -soucie, lavés, puis traités par un 

 bain légèrement acidulé par de l'acide sulfurique , lavés de nou- 

 veau et enfin, après un demi-séchage, calandres pour les disposer 

 à l'impression. 



L'impression sur les tissus azotés et non azotés eut lieu simul- 

 tanément avec les mordants suivants : 



Noir 



Rouge 



Violet 



Lilas 

 Bois 



Pyrolignite de fer à 7 degrés Baume. 

 Epaissi à l'amidon. 



I 2 parties de pyrolignito de fer à 10 degrés. 

 Puce 1 1 partie de pyrolignile d'alumine à 8 degrés. 

 ( Epaissi à l'amidon. 



Pyrolignile d'alumine à 8 degrés. 

 Epaissi à l'amidon soluble. 

 Pyrolignile rie fer à 1 degré. 

 Epaissi à l'amidon soluble. 



Pyrolignile de fer à j degré. 

 Epaissi à l'amidon soluble. 

 Décoclion de cachou avec acide acétique. 

 Un peu de nitrate de cuivre. 



Les tissus après l'impression sont restés suspendus six jours 

 dans la chambre à oxyder froide , et un jour dans la chambre à 

 oxyder chaude. 



On a dégommé au bain de bouse de vache et craie à 70 

 degrés centigrades pendant dix minutes , bien nettoyé , dégom- 

 mé une seconde fois dans un même bain à la même chaleur , 

 nettoyé , rincé. 



La teinture s'est faite simultanément avec de la gavancine dans 

 un bain d'eau de rivière légèrement acidulée ; on est entré à 35 

 degrés centigrades ei l'on a élevé successivement la température 

 du bain pour arriver, en trois heures , à 85 degrés ; enfin on a 

 foulé , rincé et séché. 



Les échantillons teints ont été divisés par moitiés , et l'une 

 des moitiés a été soumise au blanchiment par le chlorure de 

 chaux. 



